104 
Hülfsmittel der berühmten Anstalt erkennen, mit der keine andere con- 
curriren kann, am wenigsten eine solche in einer kleinen Stadt. 
Die Wiener Staatsdruckerei würde gewifs auch die anliegende Tafel 
mit Aetzfiguren von fünf verschiedenen Eisenmassen schöner und vollkom- 
mener hergestellt haben. Aber diese hat vor allen früheren derartigen Ver- 
suchen den unzweifelhaften Vorzug , dafs jeder Sammler und jede Samm- 
lung die Aetzfiguren ihrer Eisenmassen nach dieser Methode mit Hülfe 
eines Druckers und Lithographen vervielfältigen kann, dafs es auch möglich 
ist, ohne besondere technische Schwierigkeiten überwinden zu müssen, die 
Abdrücke beliebig vieler Aetzfiguren neben einander zu stellen, um sie zu 
vergleichen. Meines Wissens ist die Methode ganz neu und verdient ihrer 
Billigkeit und leichten Ausführbarkeit wegen eine ausgedehntere Anwendung 
und weitere Verbesserung. 
Ich habe schon früher Druckversuche mit geätzten Meteoreisenplatten 
angestelit und auch sehr gelungene Abzüge, die mit der Druckerhandpresse 
erhalten waren, in verschiedenen Sitzungen unserer Gesellschaft vorgezeigt. 
Die Abdrücke auf polirtein Kreidepapier waren besonders scharf und schön. 
Aber dem Abziehen selbst nur in der Stärke der Auflage unserer Berichte 
stellen sich besonders in der Officin einer kleinen Stadt Schwierigkeiten 
entgegen. Es wurden deshalb die gewonnenen Figuren durch Ueberdruck 
auf Stein übertragen und davon die Abdrücke genommen. 
Die erste Arbeit ist die Herstellung der Aetzfiguren selbst auf der 
hochpolirten Platte von Meteoreisen. Am zartesten zeigen sich dieselben 
und auch sehr rasch , wenn man die Fläche mit Bromdämpfen überfliegen 
läfst und dann abwascht. Doch sind dann die Figuren viel zu seicht, um 
mit der Handpresse abgedruckt werden zu können ; dazu ist tiefere Aetzung 
nöthig. 
Nach der Methode von V. Schreibers wird die Platte mit einem 
Wachsrand umgeben, dann auf 1 / 3 verdünnte Salpetersäure aufgegossen und 
diese, wenn nöthig, so oft gewechselt, bis für den vorliegenden Zweck die 
Aetzung tief genug ist. Andere hängen die Platte mit der polirten Fläche 
nach unten in die verdünnte Salpetersäure , doch hat diese Methode den 
Nachtheil, dafs sich Gasbläschen an die Platte anhängen, die Einwirkung 
der Säure verhindern und so eine ungleiche Aetzung bewirken. Ich ver- 
theile die verdünnte Säure mit einem dicken Haarpinsel in ganz dünner 
Schicht über die horizontal gelegte Fläche, wische mit dem Pinsel hin und 
her, erneuere zeitweise die Säure und bekomme so eine gleichmäfsige 
Aetzung, die beliebig tief gemacht werden kann. 
Ebenso einfach ist die Anfertigung des Druckstocks. Auf eine mit 
Oel eingeriebene Glasplatte wird die Eisenplatte mit der geschliffenen Seite 
aufgelegt, diese dann mit einem viereckigen Blechrahmen , der etwas nie- 
driger ist, als der Druckstock werden soll, umgeben. Rings um das Eisen 
schiebt man noch unter das Rähmchen je ein Stück einer starken Glas- 
platte , so dafs also der untere Rand des Blechstreifens um die Glasdicke 
höher zu liegen kommt als die Aetzfiäclie. Das Ganze kommt dann auf 
eine heifse Platte , z. B. eines Ofens und dann innerhalb des Rähmchens 
